SÉANCE DU l8 JUIN I906. 



1423 



Série A 



Série B 



p. 100 Cu 

 0,5 — 



1 — 



2 — 



4 — 



5 — 

 16 — 



32 — 



143 

 143 

 160 



175 

 240 

 240 



255 

 217 



p. 100 Cil 200 



0,5 — 195 



1 — 207 



■j _ 250 



4 — 280 



8 — 36o 



16 — 3" 



. 3ii dans la partie acier. 

 V 80 à i3o dans la partie cui- 

 vreuse . 



Le cuivre élève donc considérablement la dureté de l'acier ; les résul- 

 tats des autres essais le confiinneront. 



Points singuliers. — Sauf les essais de M. Osmond nous ne connaissons 

 pas d'autres expériences relatives aux points singuliers de l'acier au 

 Vuivre. Nous avons étudié à ce point de vue tous les précédents lingots 

 au moyen du couple thermoélectrique Le Ghatelier et avec un galvano- 

 mètre enregistreur Callendar. Les courbes dérivées des courbes de refroi- 

 dissement d'après la méthode de M. Osmond sont remplies de zigzags qui 

 ne sont pas dus au fonctionnement de nos appareils comme des essais 

 répétés nous l'ont prouvé. Si l'on tient compte seulement des points les 

 plus accusés on aboutit aux constatations suivantes : 



Série A 



p. 100 Cu AR— 2, vers 780". AR3, 870". AR4, lOoS» 



1 — AR2, 715°. AR3, 850". AR4, 980. 



2 — ARi, 655^ AR2, 730». AR3, 820". AR4, 1000°. 

 4 — ARi et AR2?, 670°. AR3, 780». 



8 — ARo, 5io°. ARi, AR2, AR3??, 730" (point long). AR4, 980". 



16 — Point très long à 740°. Les autres nous paraissent incompréhensibles. Point à 



1040" correspondant à la fusion du cuivre libre ou d'un alliage cuivreux. 

 32 — Point très long à 675°. Les autres nous paraissent incompréhensibles. Point à 



1040" correspondant à la fusion du cuivre libre ou d'un alliage cuivreux. 



op. 



I 



3 



4 



8 



16 



Série B 



100 Cu A113. gSo». AR2, 7800 



— km, 980". AR2, 7250 



— AR3, 980". — 730» 



— AR3, 980». AR3 6(s, 872. AR2, 750" 



— AR3, 975". — 865». — 700" 



-A-Ri, 720° (court). 



— 680» (pl.longquelepréccd. 



— 680" — 



— 678" 



— 645^ 



— AR3, 975°. — 



32 partieacier AR3. 975". — 



C. R., 1906, i" Semeslre. (T. .GXLII. N» 25 



872". — (670et700")— 63o" 

 850". — 680° — 660" 



I^oiiitvors lUiU^cor- 

 respoiulant à la fu- 

 sion du cuivre libre 

 ou il'uu alliage de 

 cuivre et Je fer très 



fortement cuivreux 



86 



